Henriksson PhD (pdf 1.5 MB)
NETWORKS AND COMPOSITES
Som med tillstånd av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm framlägges till
offentlig granskning för avläggande av teknisk doktorsexamen fredagen den 8
februari 2008, kl 10.00 i sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm.
Avhandlingen försvaras på engelska.
Copyright © 2008 Marielle Henriksson
All rights reserved
Paper I © 2007 American Chemical Society Publications
Paper II © 2007 Elsevier
Paper III © 2007 Wiley Periodicals, Inc.
For my grandmothers,
Lilly and Sigrid
The cellulose nanofibril from wood is an interesting new material
constituent that can provide strong reinforcement in polymer nanocomposites
due to the high stiffness of the cellulose crystals and the network formation
characteristics of the nanofibrils. Cellulose nanofibrils can be used either in the
form of low aspect ratio microcrystalline cellulose, MCC, or as high aspect ratio
microfibrillated cellulose, MFC. The objective is to study structure-property
relationships for cellulose nanofibril networks and composites.
Nanocomposites based on MCC and thermoplastic polyurethane were
prepared by in-situ polymerization. The cellulose nanofibrils were successfully
dispersed in the matrix and the composites showed improvements in stiffness,
strength, as well as in strain-to-failure. Cellulose nanofibrils reinforce the
physical rubber network by strong molecular interaction with the rubber.
A method that facilitates microfibrillation of the pulp cell wall during
homogenization has been developed. The pulps were treated with a combination
of beating and enzymatic treatment prior to homogenization. The enzymatic
pretreatment was found to facilitate the microfibrillation and the mechanisms are
discussed. The resulting MFC nanofibrils were of high aspect ratio.
Cellulose nanofibril networks of high toughness were prepared from MFC
and studied with respect to the structure and mechanical properties. These films
have a porous structure and the nanofibrils are more in-plane than in-space
oriented. Tensile testing showed that the strength is dependent on the average
molecular weight of the cellulose. The MFC of the highest molecular weight
showed a modulus of 13.2 GPa, tensile strength as high as 214 MPa and 10.1%
strain-to-failure, at a porosity of 28%.
Composites of high fiber content have been prepared by addition of
melamine formaldehyde to MFC films. These composites show increased
stiffness and strength, at the cost of strain-to-failure. Composites were also
prepared by impregnating MFC nanofibril networks with a hyperbranched
polymer. The matrix was crosslinked and strong interactions with the nanofibrils
were formed. By DMA two Tg’s were observed for the composites with 0.26 and
0.43 volume fraction nanofibrils. The Tg of the matrix was observed as well as a
Tg at higher temperatures. This corresponds to molecules with constrained
mobility by increased interactions with the cellulose nanofibril surfaces.
Träbaserade cellulosananofibriller är intressanta som förstärkande fas i
polymera nanokompositer; detta främst på grund av den kristallina cellulosans
höga styvhet och på grund av nanofibrillernas förmåga att bilda nätverk.
Cellulosananofibriller kan användas i form av mikrokristallin cellulosa, MCC, som
har lågt längd/diameter förhållande, eller i form av mikrofibrillerad cellulosa,
MFC, med högt längd/diameter förhållande. Målet med det här arbetet är att
studera struktur-egenskapsförhållanden för nanofibrillnätverk och kompositer.
Nanokompositer baserade på MCC och termoplastisk polyuretan
tillverkades genom in-situ polymerisation. Cellulosafibrillerna var väl
dispergerade i matrisfasen och kompositen visade ökad styvhet, styrka samt
brottöjning. Dessa förbättningar antas bero på stark interaktion mellan polyuretan
En metod som underlättar mikrofibrillering av massafiberns cellvägg under
homogenisering har utvecklats. Massan förbehandlades med ett enzym innan
homogenisering. Den här metoden förenklade mikrofibrilleringen och
mekanismerna diskuteras. De resulterande MFC-nanofibrillerna hade högt
Filmer har tillverkats av MFC-nanofibriller och filmernas struktur samt
mekaniska egenskaper har studerats. Röntgendiffraktion och SEM visar att
nanofibrilerna är mer orienterade i planet än i rymden. SEM och
densitetsmätningar visar även att filmerna har en porös struktur. Resultaten från
dragprovning visade att filmernas brottstyrka är beroende av molekylvikten för
cellulosan. Nanofibrillerna med högst molekylvikt visade en E-modul på 13.2
GPa, brottstyrkan var 214 MPa och brottöjningen 10.1%.
Kompositer med hög fiberhalt har tillverkats genom tillsats av
melaminformaldehyd till MFC-filmer. Dessa kompositer visar ökad styvhet och
styrka på bekostnad av brottöjningen. Kompositer har också tillverkats genom
impregnering av MFC-nätverk med en hyperförgrenad polymer som tvärbands.
DMA visar två Tg för kompositerna med 0.26 och 0.43 volymfraktion nanofibriller;
matrisens Tg samt ytterligare ett Tg vid högre temperatur. Detta motsvarar
molekyler med lägre mobilitet på grund av ökad interaktion med nanofibrillernas
LIST OF PAPERS
This thesis is a summary of the following papers:
“A High Strength Nanocomposite Based on Microcrystalline Cellulose
and Polyurethane” Q. Wu, M. Henriksson, X. Liu, and L. A. Berglund,
Biomacromolecules, 2007, 8, 3687-3692.
“An environmentally friendly method for enzyme-assisted preparation of
microfibrillated cellulose (MFC) nanofibers”, M. Henriksson, G.
Henriksson, L. A. Berglund, T. Lindström, European Polymer Journal, 2007,
“Structure and Properties of Cellulose Nanocomposite Films Containing
Melamine Formaldehyde”, M. Henriksson, L. A. Berglund, Journal of
Applied Polymer Science, 2007, 106, 2817–2824.
“Cellulose nanopaper structures of high toughness” M. Henriksson, L. A.
Berglund, P. Isaksson, T. Lindström, T. Nishino, Biomacromolecules
“A new nanocomposites approach for strong attachment of polymer
matrices to cellulose nanofibril networks” M. Henriksson, L. Fogelström,
M. Johansson, A. Hult, L. A. Berglund, manuscript.
The contribution of the author of this thesis to the appended papers is:
I. Some parts of the experimental work and preparation of the manuscript.
Took part in the evaluation of the results.
II. All the experimental work and most of the preparation of the manuscript,
the original concept is due to prof. T. Lindström.
III. All the experimental work and most of the preparation of the manuscript.
IV. A majority of the experimental work and most of the preparation of the
manuscript. Involved in all parts of the work.
V. About half of the experimental work and preparation of the manuscript.
Took part in outlining the experimental work and in the evaluation of the
results. Involved in all parts of the work.
TABLE OF CONTENTS
INTRODUCTION ...................................................................................... 1
BACKGROUND ....................................................................................... 1
PREPARATION OF CELLULOSE NANOFIBRILS ....................................... 2
FILMS OF CELLULOSE NANOFIBRILS ..................................................... 4
CELLULOSE NANOCOMPOSITES............................................................ 5
APPLICATION OF CELLULOSE NANOFIBRIL FILMS AND COMPOSITES . 7
EXPERIMENTAL ........................................................................................ 9
PREPARATION OF MFC (PAPER II-V) .................................................. 9
PREPARATION OF MFC FILMS (PAPER III-V) .................................... 10
PREPARATION OF NANOCOMPOSITES ................................................ 11
2.3.1 Polyurethane reinforced with MCC (Paper I) ................................. 11
2.3.2 MFC and melamine formaldehyde composites (Paper III) .............. 11
2.3.3 MFC and a matrix based on a hyperbranched polymer (Paper V) .. 11
VISCOSITY AND DEGREE OF POLYMERIZATION (PAPER II-V) ........... 12
SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY (PAPER II, IV) ....................... 13
DENSITY AND POROSITY (PAPER III-V).............................................. 13
X-RAY DIFFRACTION AND ORIENTATION (PAPER IV)....................... 13
ATOMIC FORCE MICROSCOPY (PAPER II) ........................................... 14
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (PAPER II-V) ........................... 14
TENSILE TESTING (PAPER I, III-V) ...................................................... 14
ACOUSTIC EMISSION (PAPER IV)........................................................ 15
DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS (PAPER I, III, V) ........................ 15
SORPTION-DESORPTION (PAPER III) .................................................. 16
RESULTS AND DISCUSSION .............................................................. 17
3.1 CELLULOSE REINFORCED POLYURETHANE NANOCOMPOSITE
(PAPER I) .................................................................................................. 17
3.1.1 Composite preparation..................................................................... 17
3.1.2 Nanocomposite structure................................................................. 17
3.1.3 Mechanical properties...................................................................... 18
PREPARATION OF MICROFIBRILLATED CELLULOSE (PAPER II) ......... 22
3.2.1 Physical appearance of pretreated pulp............................................ 22
3.2.2 Ease of homogenization.................................................................... 24
3.2.3 After homogenization ...................................................................... 25
3.2.4 Mechanisms facilitating disintegration of MFC nanofibrils ........... 27
3.2.5 Evaluation of the homogenization process....................................... 28
FILMS FROM MICROFIBRILLATED CELLULOSE (PAPER III, IV) .......... 29
3.3.1 Structure of MFC nanofibril films .................................................. 29
3.3.2 Properties of MFC nanofibril films.................................................. 31
3.3.3 Deformation mechanisms ................................................................ 35
COMPOSITES REINFORCED WITH MFC (PAPER III, V) ...................... 37
3.4.1 MFC films containing melamine formaldehyde (Paper III) ............ 37
3.4.2 Cross-linked hyprebranched matrix reinforced with MFC
(Paper V).......................................................................................... 42
CONCLUSIONS ....................................................................................... 45
ACKNOWLEDGEMENTS ...................................................................... 47
REFERENCES ............................................................................................ 48
A composite consists of two or more physically distinct and mechanically
separable constituents. When one of these constituents is dispersed in the other,
the new material achieves superior properties compared with the individual
components.1 Conventional composites are typically reinforced by fillers with
dimensions at the µm or mm scale. In 1990 a research team at Toyota, Japan,
published a study where they utilized clay mineral sheets in layered silica as
reinforcement in nylon 6.2 These layers are 1 nm thick and about 100 nm wide.
Nylon 6 was polymerized in the interlayer spacing and, after injection molding,
the prepared material showed dramatically improved stiffness, strength and
increased heat distortion temperature compared with unfilled nylon 6. This
improvement occurred at as low filler contents as 5%, by weight. This kind of
composite, where the reinforcing particles have at least one dimension at the
nanoscale, is termed a nanocomposite.
Since the Japanese study was published, many more studies on clay
nanocomposites have been reported, see for example the reviews by Alexandre et
al.3 and Okada et al.4 Also fiber-shaped fillers function well as nanocomposite
reinforcement. Studies on carbon nanotube composites are numerous.5,6
In the context of nanocomposites, cellulose is also of interest. Due to the high
modulus, 134 GPa,7 cellulose crystals are suitable as reinforcement in
nanocomposites. Cellulose exists as a load-bearing component in plant cell walls
on land, but is also found in algae and tunicate sea animals or can be produced by
bacteria. Cellulose is a linear polysaccharide, poly-β(1,4)-D-glucan. The molecules
aggregate and are present as microfibrils.8 These microfibrils consist of aligned
extended molecules, laterally stabilized by hydrogen bonds9 and contain both
ordered and less ordered regions.10 The cross-sectional dimension of these
microfibrils varies due to the origin of the cellulose, but is about 4 nm for wood
cellulose.8 Wood microfibrils form aggregates and are present as 15-18 nm thick
microfibril aggregates in wood pulp fibers.8 In nanocomposites, wood based
cellulose nanofibrils is used either in the form of microcrystalline cellulose, MCC,
or microfibrillated cellulose, MFC.
Strong interactions are formed between adjacent nanofibrils due to the
surface hydroxyl groups. This in combination with the high stiffness results in a
rigid network that improves the stiffness and strength of polymer based
nanocomposites. In addition to improved mechanical properties, the advantages
with cellulose nanofibrils as reinforcement in composites are increased thermal
stability,11,12 decreased thermal expansion,13 and increased thermal conductivity.14
At the same time, if a transparent matrix is used, it is possible to maintain most of
the transparency due to the fine scale of the fibrils, even at fiber contents as high
The main objective of this thesis is to prepare cellulose nanofibril networks
and composites and study the structure-property relationships. Neat films are
prepared from microfibrillated cellulose, MFC, nanofibrils and the mechanical
behavior of the network during tensile testing is of particular interest.
The first aim was to develop a method that facilitates preparation of MFC
nanofibrils. Wood pulp is microfibrillated by high shearing forces in a
homogenizer. A combination of enzymatic degradation and beating is evaluated
as a pretreatment method.
The potential of how cellulose nanofibrils can be utilized in high
performance nanocomposites is also studied. The reinforcing effect of nanofibrils
in a rubbery matrix is studied, particular at high strains, and possible reinforcing
mechanisms are discussed. The effects on mechanical properties by addition of a
thermoset matrix are also investigated. Finally, a matrix system based on a
hyperbranched polymer is used for impregnation of cellulose nanofibril networks.
The matrix is crosslinked after impregnation and the matrix characteristics after
curing and the mechanical properties are of interest.
PREPARATION OF CELLULOSE NANOFIBRILS
Cellulose nanofibrils can be disintegrated from plant cell walls by chemical
or mechanical treatments. Microcrystalline cellulose, MCC, is prepared by
removing the amorphous regions by acid degradation leaving the less accessible
crystalline regions as fine crystals of typically 200-400 nm in length and an aspect
ratio of about 10. Degree of polymerisation, DP, depends on the cellulose source
and treatment procedure and is about 140-400.16 Upon drying the crystals tend to
aggregate. MCC is commercially available as a powder with a high level of purity.
It is used industrially as a pharmaceutical tablet binder and rheology modifier. A
SEM image of MCC is presented in Figure 1.
Figure 1. Wood pulp cellulose microcrystals. After Battista.16
Microfibrillated cellulose, MFC, consists of high aspect ratio cellulose
nanofibrils prepared by mechanical disintegration of the wood cell wall (Figure 2).
The lateral dimension of the MFC is in the order of 10-100 nm and the length can
be in the micrometer scale, both parameters depending on the preparation
method. MFC nanofibrils are much more flexible, compared with the rod-like
tunicate whiskers. MFC was first prepared by Herrick et al.17 and Turbak et al.18
They used a method where wood pulp fibers in water suspension were subjected
to high shear forces in a conventional homogenizer intended for homogenization
of diary products. When an emulsion or suspension is passed through a thin slit in
the active part of the homogenizer, it is subjected to high shear forces. The
function of a homogenizer is explained in detail by Rees.19 As an alternative, a
different type of equipment is the Microfluidizer from Microfluidics Inc., USA. In
this equipment, the fiber suspension is lead through thin z-shaped channels under
high pressure. This also results in defibrillation of the wood pulp cell wall.
Figure 2. SEM image of freeze dried MFC. Scale bar is 30 µm. Prepared from dissolving pulp, 0.5%
enzyme pretreatment, homogenized in the Microfluidizer, final DP is 580.
The flocculating nature of wood pulp fibers can cause problems during
running through the narrow slit of the homogenizer.17 Therefore different
pretreatment methods have been used to reduce the pulp fiber length and/or
weaken the interactions within the cell wall; mechanical cutting,17 acid
hydrolysis,20,21 refining,22 mechanical stirring,21 enzymatic pretreatment,23,24 and
FILMS OF CELLULOSE NANOFIBRILS
When cellulose nanofibrils are dried from a water suspension, strong
interfibril interactions are formed by hydrogen bonds.16 These interactions prevent
the nanofibrils to be redispersed again after drying. This can together with the
good mechanical properties of cellulose nanofibrils be utilized in cellulose
nanofibril films and composites. In the literature, studies on films based on MFC
from wood cells21,22,27,28 and parenchyma cells29-31 or bacterial cellulose (BC)32-34 are
reported. The MFC films are typically prepared from water suspension by film
casting and water evaporation.21,27,29,31 Films can also be formed by vacuum
filtration on a funnel followed by drying. 35,28 An alternative method is to dewater
the suspension by gradual compression in a mould with porous plates.22 Most of
the water is forced to leave the suspension through the porous plates. After
compression the film is dried during hot-pressing.
The highest stiffness, 30 GPa is reported from vibration reed testing of a BC
nanofibril film.32 The reported values for MFC nanofibril films are 1-3 GPa,29 4.6
GPa,31 6 GPa,21 7 GPa,30 8 GPa,28 and 16 GPa.22 Some factors affecting the stiffness
of the films are nanofibril orientation and density. There is not much information
regarding the film structure in the literature, but it seems as if the films showing
the lowest stiffness are prepared by solvent casting21,29-30 while the stiffest films are
dried during by hot-pressing.22 The hot-pressing resulted in a film of very high
density, 1480 kg/m3.
In general, with a few exceptions, the structural information in the literature
is poor for these materials. Proper structural information is necessary for
improved understanding of structure-mechanical property relationships.
Parameters that are, for example, likely to affect the properties are fibril
orientation, density, degree of fibrillation, degree of crystallinity, molecular
weight, hemicellulose content and solvents used during film forming.
Cellulose nanofibrils from different sources and in different forms have been
used in nanocomposites in combination with several different polymer matrices.
Here a short summary is given of a few cellulose nanofibril-polymer systems
reported in the literature.
In composites, wood based nanofibrils have been used in the form of
microfibrillated cellulose, MFC.15,20,21,35 Short aspect ratio cellulose nanofibrils, in
the form of microcrystalline cellulose, MCC, have been prepared from cotton36 and
flax.37 Parenchyma cell wall nanofibrils,29-31,38 which is similar to MFC and
degraded parenchyma cell wall nanofibrils,38 have also been studied. A group at
CERMAV-CNRS, in Grenoble, France, has used tunicate cellulose in extensive
studies. Due to its geometrical shape, in the form of rigid rods, tunicate whiskers
are more well-defined and more suitable as a model reinforcement phase in
studies of reinforcing effect than infinitely long and flexible fibrils. The whiskers
have lengths from 100 nm to several µm, and widths in the order of 10-20 nm.11,12
Sheets of bacterial cellulose have also been used in high performance
As mentioned previously, cellulose nanofibrils form interfibril bonds and
rigid networks. There are two major routes to prepare cellulose reinforced
nanocomposites where this cellulose network can be utilized. Composites can be
prepared from a water suspension of cellulose nanofibrils and a water soluble
polymer or water based latex. Favier et al. 11-12 have shown that the addition of as
little as 6% tunicate whiskers is sufficient to form a network that will significantly
increase and stabilize the storage modulus for the composite at temperatures well
above the glass transition temperature. If the network formation is prevented, the
modulus will still be improved with increased cellulose whisker content.
However, due to the absence of the network a significant decrease in modulus will
be observed with increasing temperatures.39
The second route for nanocomposite preparation is to first prepare a film of
either microfibrillated cellulose, MFC, or bacterial cellulose, BC. In a second step
this film can be impregnated with a monomer, followed by curing. By using this
method it is possible to prepare composites with fiber contents above 90% , by
Nakagaito et al.35 have prepared composites following this second route.
They impregnated MFC nanofibril films with phenol formaldehyde, PF, followed
by thermal curing. The reported stiffness is 19 GPa for the composites with 14%
PF. The strength was as high as 370 MPa. The mechanical properties were
determined by three-point bending with a short beam length. This probably
resulted in an overestimation of the stiffness and strength. This is supported by
the results in a more recent study by the same researchers where the mechanical
properties are evaluated by tensile tests.40 The reported stiffness was about 14 GPa
and the strength was 200 MPa for PF contents of 5%-20%, by weight. The 5% PF
composite showed 8% strain-to-failure.
Bacterial cellulose films impregnated with PF have also been studied.34 This
composite showed stiffness as high as 28 GPa in three-point bending (compared
with 19 GPa for MFC based composite). This is believed to be due to larger extent
of in-plane orientation as well as the “straight and continuous alignment” of the
BC cellulose nanofibrils.34
PF reinforced with sugar beet nanofibrils have been studied by Leitner et al.31
The nanocomposite with 10% PF had a modulus of 9.5 GPa and tensile strength of
127 MPa. The reported strain-to-failure was 2.9%. This composite was prepared by
mixing of cellulose nanofibrils and PF followed by solvent casting and slow
drying. The composite was cured by hot-pressing. This preparation method
probably resulted in a more out-of-plane fiber orientation, which explains the
somewhat lower modulus.
The PF/MFC nanocomposites are fairly brittle. By subjecting the MFC
nanofibrils to strong alkali treatment (20% NaOH) the strain-to-failure and work
to fracture was increased for the PF impregnated MFC composites.40 The increase
in ductility is ascribed to the increase in strain-to-failure for the MFC nanofibril
network (increased from 4-5% to 10-13%). This treatment partly converted the
native cellulose I to cellulose II. It was also believed that the entropy increased in
the less ordered regions along the microfibrils. When subjecting the network to
tensile loads the molecular chains in the amorphous regions are stretched,
resulting in increased ductility of the nanofibrils and hence the network. The
possibility that the modification of the nanofibril interface is affecting the
increased ductility is also discussed.
“All-cellulose composites” is a new interesting group of composites were
both the reinforcing fiber and the matrix is cellulose based. The advantage of this
kind of composites is the good interaction between the fiber and the matrix which
is critical for good mixing characteristics and for the strength performance of
composites. All-cellulose composites were first prepared by Nishino et al.41 by
LiCl/dimethylacetamide, DMAc. The dissolved cellulose was then precipitated by
removing DMAc and LiCl. The final composite then consisted of a regenerated
cellulose matrix (cellulose II) reinforced by the aligned ramie fibers (fiber volume
fraction was 80%). The tensile strength was 480 MPa and storage modulus 45 GPa
at 25 °C. The storage modulus only decreased to 20 GPa at 300 °C.
All-cellulose composites have also been prepared by partly regenerating
agglomerated MCC using LiCl/DMAc solvent.42 The resulting nanocomposites
consisted of well-dispersed short aspect ratio nanocrystals and showed strengths
above 200 MPa while the strain-to-failure was above 10%. Due to the small scale of
the reinforcement phase, these nanocomposites show high transparency.
APPLICATION OF CELLULOSE NANOFIBRIL FILMS AND
The reinforcing potential of cellulose nanofibril networks can be utilized in
several different applications where the small scale of the fibril diameter is
advantageous. Azizi Samir et al.38 have studied the possibility to reinforce thin
films of polymer electrolytes for lithium battery applications. By reinforcing
polyoxyethylene, POE, with tunicate whiskers the storage modulus and
temperature stability was greatly improved, and the ionic conductivity was
Another interesting application is as reinforcement of transparent polymers
for optoelectronic devices. Due to the small diameter of cellulose nanofibrils most
of the matrix transparency is maintained even at filler contents as high as 70%.13,15
At the same time, due to the low thermal expansion coefficient of cellulose and the
nanofibril network, the thermal expansion coefficient is efficiently decreased for
the composite compared with the matrix polymer. The thermal conductivity of the
composite is also increased by the presence of the cellulose nanofibril network.14
These are useful improvements for optoelectronic devices. Transparent
composites have successfully been reinforced with both BC13 and wood MFC15
A more environmentally oriented application of cellulose nanofibrils is as
reinforcement in starch based foams. There is an interest to replace oil-based
synthetic polymers in packaging materials with biopolymers. Starch is a
biosynthesized and biodegradable polymer suitable for foaming. The drawback is
the moisture sensitivity and inferior mechanical properties compared with the
foams based on synthetic polymers such as polystyrene, for example. Due to the
thin cell walls in the foams, microscale fillers can not be used efficently. Svagan et
al.43 successfully reinforced the cell walls in starch foams with MFC nanofibrils.
The MFC addition improved the mechanical properties such as Young’s modulus,
yield strength and work to fracture. At the same time the moisture stability was
The cellulose nanofibril network by itself is also of interest in different
applications. These networks exhibit the combination of high sound propagation
velocity, i.e. high stiffness and low density, and high damping. This makes
bacterial cellulose films suitable to use as loud speaker membranes.32,33
Bacterial cellulose is also of interest in several biomedical applications. The
ability to absorb and hold large contents of water makes never-dried BC nanofibril
networks suitable as wound dressing.44 Another advantage is that external
bacteria can not penetrate through the hydrated BC network.44
A brief description of the experimental part is given here. For details, please
see the appended papers. All fiber contents discussed are based on weight, if
nothing else is written.
PREPARATION OF MFC (PAPER II-V)
The MFC was prepared from softwood dissolving pulp (paper II-V) or
special paper pulp (paper II) kindly provided by Domsjö Fabriker AB, Sweden.
Carbohydrate analysis showed that the dissolving pulp contained 93% cellulose
and the sulphite pulp 85% cellulose. The pulp was subjected to a pretreatment
step followed by disintegration into MFC by a homogenization process. In the
pretreatment step the pulp is subjected to a combination of enzymatic degradation
and beating in a laboratory beater. The enzyme used is an endoglucanase,
Novozym 476, manufactured by Novozymes A/S, Denmark, which preferably
degrades cellulose in the disordered regions. Different concentrations of enzymes
used in the pretreatment step result in different degrees of polymerization for the
resulting MFC. The enzyme concentrations used are reported in Table 2 in the
results and discussion section. This pretreatment method is referred to as
Alternative pretreatment methods were also used on the dissolving pulp
(paper II). In order to evaluate the effect of enzymatic degradation on the
microfibrillation of the pulp, a no-enzyme reference was prepared. In this case the
pulp was pretreated in the same way as above, but the enzymes were excluded. In
a second reference method, the enzymatic degradation was replaced by a mild
hydrolysis with HCl, pH 1, at 50 °C for 1 h. This method is referred to as mild
hydrolysis. Finally, a strong hydrolysis was performed on the dissolving pulp. The
pulp was first swollen in 3% NaOH at 50 °C for 10 minutes; thereafter the
hydrolysis was performed with 2.5 M HCl at 90 °C for 2 h. This pretreatment
method did not include any beating.
After pretreatment the pulp fibers were disintegrated by passing a 2% water
suspension 20 times through a Laboratory homogenizer 15M, Gaulin Corp., MA,
USA (paper II, III) or 12 times through a Microfluidizer M-110EH, Microfluidics
Inc., USA (paper IV, V).
I addition, two kinds of MFC, were kindly provided by STFI-Packforsk AB,
Sweden. The MFC nanofibrils referred to as DP-800 (used in paper IV,V) is
prepared with a similar method as above, but the pulp used was bleached sulphite
softwood (Domsjö ECO Bright). This pulp has a higher hemicellulose content than
the dissolving pulp. Details on the preparation method are reported by Pääkkö et
al.24 The MFC nanofibrils referred to as DP-1100 (paper IV) is prepared from the
same softwood dissolving pulp as above. The pulp is carboxymethylated in a
pretreatment step and then run once through the Microfluidizer.26
MFC can not be dried without significant changes in the morphology. Dried
MFC is not possible to disperse in water again. Therefore the starting form of MFC
for materials preparation in the present study is in the form of a water suspension.
PREPARATION OF MFC FILMS (PAPER III-V)
Films of MFC were prepared by vacuum filtration of a diluted MFC
suspension on a funnel. In paper III 2 g MFC (dry weight) was diluted to 0.5% and
stirred for 45 minutes. The suspension was then filtrated on a Büchner funnel (18.5
cm in diameter) using Munktell filter paper, grade OOH, Munktell Filter AB,
Sweden. After filtration, the wet films were stacked between filter papers and
everything was placed between two metal plates and dried at 80 °C for 24 h. This
resulted in MFC films with thickness of about 70 µm.
In paper IV and V, 0.2% MFC was stirred for 48 hours prior to filtration on a
glass filter funnel. In paper IV, two different funnels were used. 1.2 g MFC (dry
weight) was filtrated on a glass filter funnel (11.5 cm diameter) using Munktell
filter paper, grade OOH, Munktell Filter AB, Sweden. 0.4 g MFC (dry weight)
were filtrated on a glass filter funnel (7.2 cm in diameter) using filter membrane
0.65 µm DVPP, Millipore, USA. The smaller glass filter funnel was also used for
making MFC films in paper V. The films were dried as above but at 55 °C for 48 h.
This resulted in MFC films with thicknesses of about 60-80 µm.
Porous films (paper IV) are prepared by solvent exchange in the filtered film
before drying. After filtration, the wet film was immersed in methanol, ethanol or
acetone for 2 h. Then the solvent was replaced by fresh solvent and the film was
left for another 24 h. Then the films were dried in the same way as described
above. This resulted in films of various porosities and thicknesses in the range of
All films are dried from water if nothing else is written.
PREPARATION OF NANOCOMPOSITES
2.3.1 Polyurethane reinforced with MCC (Paper I)
The pure polyurethane, PU, is synthesized from 9 g 4,4´-diphenyl-methane
diisocyanate, MDI, and 18 g polytetramethylene glycol, PTMEG, at a molar ratio
of 2:1 dissolved in dimethylformamide, DMF and then heated to 90 °C with
stirring to form a pre-polymer. 1.62 1,4-butanediol, 1,4-BG, is added to the prepolymer with stirring at room temperature for 3 h to complete the reaction. The
PU films were formed by casting the solution in a mold, and then removing the
solvent at 80 °C. Slow solvent evaporation is essential for the production of voidfree films.
The conventional composite of polyurethane/cellulose is prepared as follows.
Cellulose pulp fiber (5%, 1-2 mm in length), MDI (9 g), and PTMEG (18 g) were
mixed with DMF, and then stirred and heated to 90 °C to form a pre-polymer.
1.563 g of 1,4-BG is added to the pre-polymer with stirring at room temperature
for 3 h.
The preparation of polyurethane/cellulose nanocomposite is as follows;
Different amounts of MCC and trace amounts (<0.3%) of LiCl were mixed with
DMF, keeping stirring at 80 °C for 6 h, then MDI (9 g) and PTMEG (18 g) at 2:1
molar ratio were added. A prepolymer was obtained after stirring at 90 °C for 3 h.
Then 1,600 g, 1.544 g, 1.541 g, 1.541 g of 1,4-BG was added into the pre-polymer
systems with 1, 3, 5, 10% cellulose, respectively. After stirring at room
temperature for 3 h and removal of solvent at 80 °C, elastic films were obtained.
2.3.2 MFC and melamine formaldehyde composites (Paper III)
Cellulose and melamine formaldehyde, MF, composites were prepared by
vacuum impregnation of MFC films. A commercial melamine formaldehyde resin
was used, Madurit SMW 818 75% WA, provided by Surface Specialties Nordic
A/S, Denmark. Dried MFC films were immersed in MF at 2, 4, and 6% MF
concentration. After immersion, the films were dried at 50 °C and then hotpressed at 160 °C for 10 min. The MF was polymerized at the elevated
temperature, resulting in a stiff semitransparent film with 5, 9, and 13% MF,
2.3.3 MFC and a matrix based on a hyperbranched polymer
Boltorn H30 (9.75 g) was added to a round-bottomed flask and preheated in
an oven at 140 °C until it melted. The preheating was performed in order to break
the hydrogen bonds in the material, and thereby enabling the material to be
dissolved. An appropriate amount of methanol (135 mL, 85 mL and 50 mL for the
10 w/v%, 15 w/v%, and 30 w/v% matrix solution, respectively) was added and the
flask was put in an oil bath at 60 °C, and the mixture was kept under stirring.
When the polymer was completely dissolved, HMMM (2.25 g) and TONE polyol
0301 (3 g) were added and dissolved.
By using different concentrations of matrix solution it was possible to
prepare composites of different nanofibril content. The composites were prepared
by impregnating un-dried cellulose films containing methanol in a matrix
solution. The un-dried films were immersed in the matrix solution and kept in a
vacuum desiccator for 24 h. The films were removed from the matrix solution,
dried between metal plates at 55 °C for 24 h in order to remove the methanol.
Finally the films were hot-pressed at 140 °C and 5 PHI for 20 minutes, during this
step the matrix was cured. The nanofibril content was calculated from the final
weight of the composite. The amount of nanofibril was estimated to 0.4 g. The
concentrations of the matrix solution used was 30 w/v%, 15 w/v %, and 10 w/v %
and resulted in composites with 33 wt%, 51 wt%, and 63 wt% cellulose nanofibrils,
respectively (weight percent). This fibril content corresponds to a fibril volume
fraction, Vf, of 0.26, 0.43, and 0.55, respectively. The final composite have a
diameter of 70 mm and the thickness varies between 80 µm and 230 µm. The
nanofibril amount used was constant, 0.4 g, and the variations in the final
composite thickness will be due to the final nanofibril/matrix composition.
VISCOSITY AND DEGREE OF POLYMERIZATION
The average molecular weight of polymers can be estimated from an average
intrinsic viscosity value. The measurements were performed on cellulosic fibers
dissolved in 0.5 M cupriethylendiamine, CED, according to SCAN-CM 15:99.45
This standard method was slightly modified for pretreated pulp fibers and
microfibrillated cellulose. Since it is difficult or impossible to redisperse the dried
fibers, they were weighed in the wet state. The water already present in the
sample was taken into account when diluting the solvent to 0.5 M. Two samples
were made for each set of fibers.
The intrinsic viscosity, [η] (ml/g), is related to the average degree of
polymerization, DP, by the Staudinger-Mark-Houwink equation: [η]=K*DPa,
where the constants K and a are dependent on the polymer-solvent system used
and the DP for the cellulose. For cellulose dissolved in CED these constants are
determined as K=0.42 and a=1 for DP<950 and K=2.28 and a=0.76 for DP>950.46
This procedure has been applied in the result and discussion part below. In paper
II all DP data are calculated with the second set of constants.
The presence of any hemicelluloses is not considered when calculating DP.
SIZE EXCLUSION CHROMATOGRAPHY (PAPER II, IV)
Molecular weight distribution can be estimated by size exclusion
chromatography, SEC. The solvent system used was dimethylacetamide
(DMAc)/LiCl. Pullulan was used for calibration and a refractive index detector
was used. Water was removed from the MFC suspensions by solvent exchange
with methanol and DMAc before being dissolved in DMAc/LiCl containing
ethylisocyanate. Sample preparation and measurements were carried out by MoRe
Research AB, Sweden.
DENSITY AND POROSITY (PAPER III-V)
The density was determined for dry MFC films. The volume of the sample
was either measured manually with a caliper and thickness meter (paper III) or by
displacement in mercury (paper IV, V). The porosity for each sample is calculated
from the density by assuming a density of 1500 kg/m3 for cellulose.
X-RAY DIFFRACTION AND ORIENTATION (PAPER IV)
X-ray diffraction photographs were taken by an imaging plate (IP) having a
camera length of 38.3 mm. The Cu Kα radiation, generated with a Rigaku RINT2000 at 40 kV, 20 mA, was irradiated on the specimen perpendicular or parallel to
the film surface.
The crystallite orientation f in the films was determined by calculating the
Hermans orientation function for the azimuthal profile of the 200 reflection in the
3 < cos 2 φ > −1
< cos φ >=
∫ I (φ ) cos
φ sin φdφ
∫ I (φ ) sin φdφ
I(Φ) is the intensity at the azimuthal angle Φ. The crystals are randomly
oriented if f = 0 while f = 1 or f = -0.5 indicates that the crystals are aligned.
ATOMIC FORCE MICROSCOPY (PAPER II)
In paper II an atomic force microscope, AFM, Nanoscope IIIa from Vecco
Inc., USA, was used in the tapping mode in order to make images of MFC. The
MFC was mounted on a silica plate coated with poly-DADMAC.
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (PAPER II-V)
Scanning electron microscopy, SEM, images was used to study freeze dried
MFC and MFC film surfaces and cross-sections. A Hitatchi s-4300 field-emission
electron microscope operating at 2 kV was used to obtain the images in paper II,
IV and V. A Jeol JSM-820 Scanning Microscope operating at 5 kV was used for
obtaining the images in paper III. The samples were mounted on a substrate with
carbon tape and coated with a thin layer of gold (paper II-V) or carbon (paper III).
2.10 TENSILE TESTING (PAPER I, III-V)
In paper I the tensile tests were carried out with on an Instron 4411. The
samples were cut to 100×10×1 mm3 in size, and the crosshead speed was set at 100
mm/min. For each data point, five samples were tested, and the average value
In paper III the tensile tests were performed with a servohydraulic MTS 448
material test system. Specimens of 60 mm length and about 70 µm thickness and 6
mm width were tested with 10% min-1 strain rate. The relative humidity was kept
at 50% and the temperature at 23 °C. The specimens were conditioned for at least
48 hours in this environment prior to testing. The films containing MF were brittle
and it was difficult to cut the specimens without introducing flaws at the edges.
The results for each material are base on at least 11 specimens.
In paper IV and V the tensile tests of the films were performed with a
Universal Materials Testing Machine from Instron, USA, equipped with a 500 N
load cell. Specimens of 40 mm (paper IV) or 20 mm (paper V) length and about 6080 µm thickness and 5 mm width were tested with 10% min-1 strain rate. The
relative humidity was kept at 50% and the temperature at 23°C. The specimens
were conditioned for at least 48 hours in this environment prior to testing. The
displacement was measured by Digital Speckle Photography (DSP). A pattern was
prepared for the DSP by applying printer toner to the sample surface. During
tensile test images of the whole specimen was taken. The frame rate was set to 5
fps. The results for each material are based on at least 6 specimens, if nothing else
The modulus was determined in the small strain region. Engineering
stress,σeng, was calculated from σeng=F/A0, where F was applied load and A0 initial
cross-sectional area. Engineering strain, εeng, was calculated from εeng=ΔL/L0, where
ΔL was the extension of the sample and L0 was initial sample length. True stress,
σtrue, was calculated from σtrue=F/A, where A=A0(L0/L). True strain, εtrue, was
calculated as εtrue=ln(L/L0). True stress and strain were calculated assuming no
change in sample volume during the test.47 If nothing else is mentioned,
engineering stress and strain is reported. Toughness is defined as work to fracture
and is calculated as the area under the stress-strain curve.48 The Yield strength,
σ0.2, was determined at the intersection of a 0.2% offset line and the stress strain
2.11 ACOUSTIC EMISSION (PAPER IV)
Acoustic Emission (AE) monitoring was used at Mittuniversitet while
loading slender specimens in tension to study evolution of the micro-fracture
processes. A MTS servo-hydraulic testing machine was employed which has been
modified to reduce its mechanical noise to better fit AE testing. The geometry of
the specimens was 50 mm (gauge length) and 8 mm (width) and the tests were
performed at a displacement rate of 0.5 mm/min. The AE sensor is a small,
lightweight, piezoelectric resonance frequency sensor produced by the Acoustic
Emission Technology company (AET) and modified by Vallen Systeme GmbH,
Germany. The sensor is 3 mm in diameter and encapsulated in a shelter having a
diameter of 6 mm.49 It was positioned in the center point of each specimen and
kept in place by a small magnet. Since the resonance frequency of the sensor is
around 300 kHz it is unlikely that noise from the testing machine influences AE
measurements during the experiments. The AE signals were recorded by using a
system manufactured by Vallen Systeme GmbH, Germany. The relative humidity
was kept at 50% and the temperature was 23 °C.
2.12 DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS (PAPER I, III, V)
In paper I dynamic mechanical analysis, DMA, was performed on a DMTA
Mark II spectrometer in tension mode. The specimen was a thin rectangular strip
with dimensions of 10×5×1 mm3. Measurements were performed in isochronal
conditions at 1 Hz, and the heating rate was 2 °C/min.
In paper III dynamic mechanic thermal analysis, DMTA, measurements were
performed on a Perkin-Elmer DMA 7e in tensile mode. Sample specimens were 6
mm long, 4 mm wide and 70 µm thick.
In paper V the properties of the films were measured with TA Instruments
Q800 in tensile mode. The distance between the grips were 10 mm and the test
was carried out at 2 °C min-1 heating rate. The specimens, 5 mm wide and with a
thickness varying between 50 µm and 200 µm, were dried in a vacuum oven at 50
°C prior to the analysis.
2.13 SORPTION-DESORPTION (PAPER III)
The water sorption isotherms were measured gravimetrically using a
Dynamic Vapor Sorption apparatus, from Surface Measurement Systems, for MFC
films and composites in paper III.
3 RESULTS AND DISCUSSION
CELLULOSE REINFORCED POLYURETHANE
NANOCOMPOSITE (PAPER I)
Nanocomposites based on microcrystalline cellulose, MCC, and
thermoplastic polyurethane, PU, were prepared by in-situ polymerization and
solvent casting (paper I). The objective of this study was to evaluate the
reinforcing effect of dispersed MCC nanofibrils in an elastomeric matrix. An
additional objective was to try to understand the reinforcing mechanisms.
3.1.1 Composite preparation
Dry MCC consists of highly aggregated cellulose nanofibrils. The average
particle size for the MCC used in this study was 50 µm, reported by the supplier.
The cellulose nanofibrils were dispersed in the nanocomposite by weakening the
hydrogen bonds using the solvent system dimethylformamide, DMF, and LiCl.
LiCl in combination with DMF50 or dimethylacetamide, DMAc,51,52 acts as a
solvent for cellulose. Since the idea of this work is to utilize the high stiffness of
the crystalline cellulose, efforts was made not to dissolve the cellulose by using
only a small amount of LiCl (<0.3%).
3.1.2 Nanocomposite structure
Good dispersion of the cellulose nanofibrils within the PU matrix were
confirmed by transmission electron microscopy, TEM. The preservation of the
native cellulose crystal structure was also confirmed by x-ray diffraction (Figure
3). The pure MCC sample shows a peak at 22.7° which is characteristic for
cellulose I.53 This peak is still present in the composite with 3% cellulose, PU/C3,
despite the low cellulose content. This proves that complete dissolution of
cellulose was avoided. Instead, the nanofibril surfaces and disordered regions are
probably swollen without any influence on the interior of the crystalline region.
2 θ [Deg]
Figure 3. X-ray diffraction data for cellulose and the composite with 3% cellulose, PU/C3.
X-ray diffraction measurements were also made to evaluate the distribution
of the cellulose nanofibrils within the composite film. In Figure 4 x-ray
diffractograms taken perpendicular to the film surface and along the film surface
shows randomly distributed cellulose nanofibrils. This shows that the nanofibrils
were distributed random in space, which is expected due to the preparation
Figure 4. X-ray diffraction images for PU/C5 taken perpendicular (a) and parallel (b) to the film
3.1.3 Mechanical properties
Results from dynamic mechanical analysis, DMA, for neat PU and
composites with 1, 3, and 5% cellulose, respectively, are presented in Figure 5. The
storage modulus above Tg is significantly increased (Figure 5a). At 5 °C the storage
modulus for the composite containing 5% cellulose is approximately 200% of the
matrix material, while at 85 °C it is approximately 500%. In addition there is an
increase in temperature stability above Tg for the composites containing 3% and
5% cellulose. These composites are stable up to 130 °C compared to 85 °C for the
PU. This refers to the temperature at which the modulus starts to decrease more
rapidly with temperature. The composites does not show any percolation effect as
reported for tunicate whisker reinforced latex in previous studies by Favier et
al.11,12 This is due to the short aspect ratio of the present nanofibrils used.
Storage modulus [Pa]
Figure 5. Storage modulus (a) and tan δ (b) vs temperature for polyurethane and polyurethanecellulose nanocomposites. PU/C1, PU/C3, and PU/C5 correspond to the composites with 1, 3, and 5%
No consistent shift in Tg is observed for the nanocomposites compared with
the polyurethane (Figure 5b). The tan δ peak at Tg is slightly decreasing with
increasing cellulose content. This is due to a smaller portion of the matrix
participating in the glass transition when the cellulose nanofibrils are present.
Favorable matrix-fiber interaction and possibly the formation of an interphase
matrix layer, either immobilized or of reduced molecular mobility, might be the
reason for this.54
The most interesting result for these composites is revealed in the tensile test
(Figure 6 and Table 1). For the nanocomposites, in addition to an increase in
stiffness and strength, the strain-to-failure also increased compared with the
unfilled polyurethane. The highest stiffness is reported for the composite with
10% cellulose, 21.1 MPa compared with 4.9 MPa for the neat polyurethane. The
largest improvement in strain-to-failure is observed for the composite with 5%
cellulose. The true strain-to-failure is increased 1.5 fold compared with the matrix
material. The largest improvement in true tensile strength is also observed for the
composite with 5% cellulose, 257 MPa compared with 39 MPa for the matrix. It is
probably aggregation of cellulose nanofibrils that is the reason for the decreased
strength and strain-to-failure for the 10% cellulose nanocomposite compared with
the 5% material.
Engineering Stress [MPa]
200 400 600 800 1000
Engineering Strain [%]
True Stress [MPa]
True Strain [%]
Figure 6. Engineering stress-strain curves (a) and true stress-strain curves (b) for polyurethane and
polyurethane-cellulose nanocomposites. PU/C3, PU/C5, and PU/C10 corresponds to the composites
with 3, 5, and 10% cellulose, respectively. PU/L-C5 corresponds to the composite with 5% microscale
Table 1. Mechanical properties of polyurethane and polyurethane-cellulose nanocomposites. PU/C3,
PU/C5, and PU/C10 corresponds to the composites with 3, 5, and 10% cellulose, respectively. PU/L-C5
corresponds to the composite with 5% microscale filler.
Young’s modulus [MPa]
Tensile strength [MPa]
Strain to failure [%]
Experimental Predictions Predictions
a Hui and Shia 65, b Halpin-Tsai 1
The composite with conventional microscale filler, PU/L-C5, shows an
increase in stiffness and strength but a decrease in strain-to-failure compared with
the unfilled PU. This is not unusual for microcomposites and has previously been
observed for other polyurethane microcomposites.55-58 In general, the reason for
low strain-to-failure in microcomposites is failure initiation by interfacial
debonding at multiple sites followed by debond crack coalescence and
catastrophic crack growth.1,59
The increase in strain-to-failure for the nanocomposites has also been
observed in clay-reinforced polyurethane systems.60-64 In a comparable clayreinforced polymer system, the clay platelets were functionalized with an
increasing density of hydroxyl groups.64 Clays with the highest hydroxyl
functionality showed the best mechanical properties.64 The clay reinforcement was
interpreted to function as chain extenders. FT-IR studies on the present composite
system indicates that NCO-groups reacts with the cellulose hydroxyl groups. In
addition, during development of the composite preparation procedure it was
observed that if the time between mixing of the composite system and casting was
too long the whole system gelled. This was not observed for the pure PU. Due to
these observations cellulose is expected to act as a chain extender and cross-linker
for this polyurethane matrix.
Recently a study on water borne polyurethane reinforced with well
dispersed acid-hydrolyzed cellulose nanofibril from flax was reported.37 The
cellulose content was varied from 5 to 30% cellulose nanofibrils. The composites
with lower fibril contents did not show any network formation and is comparable
with the present nanocomposites. The reported improvements in stiffness and
strength are much lower than in the present case and the strain-to-failure is
decreased compared with the neat PU. This difference might be due to the
improved PU-cellulose interaction in the present composite due to reactions
between the isocyanate and the hydroxyl groups at the cellulose nanofibril
The slope of the true stress-strain curve (Figure 6b) increases at high strains.
This stiffening effect is due to reorientation of the polyurethane network and
cellulose nanofibrils in the loading direction.
Modulus prediction based on Halpin-Tsai1 or Hui and Shia65 with an
assumption of random-in-plane fiber orientation are also presented in Table 1. The
modulus was assumed to be 100 GPa along the nanofibril and 4 GPa transverse.
The Halpin-Tsai prediction is significantly lower due to that the large modulus
difference between matrix and filler is not properly taken into account, as
discussed by Hui and Shia. The Hui and Shia predictions give a reasonable good
fit at an assumed aspect ratio of 22.5. As proven by x-ray diffraction, the cellulose
nanofibril orientation is random-in-space which should result in lower predicted
values. According to Sternstein and Zhou66 the improvements in stiffness of
nanocomposite rubbers can not be explained only by the contribution from the
presence of stiff fillers. In addition, the behavior of the polyurethane network is
probably affected by the interaction with the cellulose nanofibrils. Sternstein and
Zhou point out the limitation with micromechanics models for the prediction of
increased modulus with filler content. They argue that the reinforcing effect is also
due to chains bonding to the filler surfaces. Interaction between the polymer and
the filler surface decreases the effective average molar mass between chain
entanglements by trapped entanglements. The stiffness is then enhanced due to
entropy effects. In the present polyurethane-cellulose nanofibril system the
polyurethane molecules may interact with the cellulose nanofibril surface by both
covalent bonding and secondary interactions such as hydrogen bonding.
PREPARATION OF MICROFIBRILLATED CELLULOSE
Cellulose nanofibrils of higher aspect ratio than the MCC used in the
previous section was prepared by disintegration of wood pulp fibers using a
homogenizer. In this section a pretreatment method using enzymatic degradation
is evaluated. The objective was to evaluate if enzymes could facilitate the
homogenization process when preparing MFC of high quality. The MFC was
intended to be used in high-performance cellulose films and nanocomposites.
3.2.1 Physical appearance of pretreated pulp
Special paper pulp and dissolving pulp were pretreated by two different
methods in order to facilitate homogenization. Both pulps were treated with
enzymes (a commercial endoglucanase) at different concentrations (for details
please see Table 2 and the experimental section). They were also pretreated with a
no-enzyme reference method. In this case the enzyme was excluded but otherwise
the pulps were treated in the same way as the enzymatic pretreated pulp. Finally
the dissolving pulp was also pretreated with either mild or strong acid hydrolysis.
Table 2 DP estimated at different stages in the microfibrillation process and the homogenizer used. DP
is calculated from viscosity data, please see experimental section. Data is from paper II and IV.
aNot possible to homogenize. bEnzyme activity was not properly stopped after pretreatment.
Initially the pulp fibers are about 40 µm wide and more than 1 mm long. For
the DSP no-enzyme reference, after beating, the length is unchanged but the fiber
surface is partly fibrillated and fine material (cell wall fragments) is present
(Figure 7a). The DP is barely affected by this treatment (Table 2). The mildly
hydrolyzed dissolving pulp had a similar appearance as the no-enzyme reference
and the decrease in DP was just slightly larger. The dissolving pulp pretreated
with 3% enzymes show reduced fiber length and the extent of fine material is
increased (Figure 7b). For the pulp pretreated with 0.02% enzyme, a limited fiber
shortening, and decrease in DP, was observed compared with the 3% case. Finally,
the strong hydrolysis resulted in substantially reduced fiber length (Figure 7c) and
DP (Table 2). This material is closer to microcrystalline cellulose16 and the
resulting microfibrils are expected to have low aspect ratio.
Two different DP’s (Table 2) are obtained for pulp pretreated with 0.5%
enzyme. In the case of the lower DP the enzymatic activity was not properly
stopped after treatment, allowing continued degradation. As reported in chapter
3.3.2, this did not only affect the DP but also the mechanical properties of films
prepared of these MFC nanofibrils.
Figure 7. Optical microscopy images of no-enzyme reference after beating (a), 3% enzyme pretreated
pulp after beating (b), and the strongly acid hydrolyzed pulp (c). Dissolving pulp was used. The scale
bar is 100 µm.
3.2.2 Ease of homogenization
Water suspensions of the pretreated pulp fibers were subjected to high shear
forces in a homogenizer. Prior to homogenization the suspensions are unstable
and sediments rapidly. After successful homogenization the suspensions are
stable and phase separation only occurs after long storage. During
homogenization the viscosity of the suspension is increased with increasing
number of passes. This is related to the degree of disintegration of cellulose
nanofibrils from the fiber cell walls.17
All fibers subjected to enzymatic pretreatment were successfully
homogenized, but not all types of pretreated fibers were possible to homogenize.
The no-enzyme reference and mildly hydrolyzed fibers agglomerated and blocked
the slit in the homogenizer. The flow of the suspension was stopped as a
consequence. The equipment must be emptied, demounted and cleaned before the
processing could continue. This happened repeatedly for the no-enzyme reference
and the mildly hydrolyzed fibers and these fibers were classed as not possible to
homogenize. The fibers subjected to strong hydrolysis was also possible to run
through the homogenizer, but viscosity increase was much lower than for the
enzymatic pretreated pulps.
The tendency of fiber agglomeration is reduced with reduced fiber length but
it also seems that the presence of fine material stabilizes the suspension, and hence
decreases the sedimentation and agglomeration in the inlet reservoir. This is in
line with previous observations. Herrick et al.17 showed that pre-cut pulp fibers
were easier to disintegrate due to less interference with the homogenizer. In
addition, it was also believed to increase the degree of fibrillation by exposing
increased fiber cross-section area. Herrick et al. also observed that an addition of
already microfibrillated cellulose nanofibril to uncut pulp fibers increased the
stability of the pulp suspension facilitating homogenization.
In this study there was no observed difference in ease of homogenization
observed between the special paper pulp (85% cellulose) and dissolving pulp (93%
3.2.3 After homogenization
For the pulps that were possible to homogenize, an additional decrease in DP
was observed after homogenization (Table 2). During homogenization, the fiber
cell wall is not only disintegrated but also some mechanical cutting of the cellulose
nanofibrils seem to occur. The decrease in the present study was 10-29% (32%
reduction for the 0.5% enzyme, low DP case) compared with the measured DP
after pretreatment. The lowest degradation value is reported for the 0.02% enzyme
pretreated MFC nanofibrils. Herrick et al.17 observed up to 27% reduction in DP
due to homogenization. DP was decreased with increasing number of passes
through the homogenizer. The cellulose crystals are also probably affected by the
mechanical forces during homogenization. Iwamoto et al.28 measured a decrease
in degree of crystallinity for increasing number of passes through a grinding type
of homogenization equipment when preparing MFC nanofibrils.
Molecular weight distribution for untreated dissolving pulp and MFC
nanofibrils pretreated with 1.5% enzyme and strong hydrolysis is shown in Figure
8. The two different kinds of MFC nanofibrils show an increase in the low
molecular weight fraction due to degradation during pretreatment and
homogenization. The high molecular weight fraction is still preserved for the
enzymatically treated sample while the strongly hydrolyzed sample is severely
Log Mol Wt
Figure 8. Molecular weight distribution for MFC nanofibrils based on dissolving pulp. Dissolving pulp
as delivered (solid line), pretreated with 1.5% enzyme (dashes line), and strongly acid hydrolyzed
(circles). The weight average molecular weights are 285700, 280000, and 63600, respectively.
A SEM image of freezedried MFC nanofibrils (dissolving pulp, 0.5%
enzymes, DP 580) are presented in the introduction section (Figure 2). The original
pulp fiber structure is destroyed and the resulting nanofibrils are of high aspect
ratio. The MFC nanofibrils were also studied in AFM. Images of MFC pretreated
with 3% enzyme and strong hydrolysis are presented in Figure 9a and 9b,
respectively. The enzymatically pretreated MFC nanofibrils are of high aspect
ratio and are highly microfibrillated. The nanofibrils are about 15-30 nm thick and
several µm long. There is also a fraction of shorter nanofibrils that are about 5-10
nm thick. The acid hydrolyzed MFC nanofibrils show much smaller aspect ratio.
These nanofibrils have thickness of about 5-15 nm. The hydrolyzed sample also
contains large cell wall fragments. It seems like the microfibrillation was less
successful for this material, which is in line with the observations of the low
viscosity increase. At higher magnification, the strongly hydrolyzed MFC
nanofibrils vary greatly in thickness, while the enzymatically pretreated
nanofibrils have more uniform thickness.
Figure 9. AFM images (5 x 5 µm) of MFC nanofibrils. (a) Dissolving pulp, 3% enzyme (b) dissolving
pulp, strong hydrolysis.
3.2.4 Mechanisms facilitating disintegration of MFC nanofibrils
Microfibrillation of wood pulp is facilitated by acid hydrolysis. Boldizar et
al.20 suggested that the reduction of molar mass due to acid hydrolysis embrittles
the cell wall and facilitates disintegration. In the present study the acid hydrolysis
was severe and resulting MFC nanofibrils show low aspect ratio and wide
distribution in diameters.
Disintegration of MFC nanofibrils from wood pulp fibers are facilitated by
endoglucanase pretreatment in combination with beating. The resulting cellulose
nanofibrils are of high aspect ratio. Fiber cutting during the mechanical beating
stage contributes to ease of disintegration for the higher enzyme concentrations.
However, when only 0.02% enzyme was used only a limited fiber shortening was
observed but the MFC was still easily disintegrated. Endoglucanases as the one
used in this study are believed to preferably degrade the disordered cellulose
chains. 67 In a recent study this endoglucanase was found to increase the reactivity
of wood pulp fibers, even after mild treatment where the molecular weight
distribution of cellulose was almost unchanged.68 It was suggested that the
endoglucanase treatment swells the wood pulp cell wall, increasing accessibility to
solvent and reagents. A hypothesis is therefore that this swelling effect also
contributes to microfibrillation of the cell wall. The use of pretreatment methods
that weakens the interactions within the cell wall might decrease the energy
consumption, and hence processing costs, by lowering the number of passes
through the homogenizer. The concept of enzyme pretreatment was originally
conceived by Professor Tom Lindström.
3.2.5 Evaluation of the homogenization process
The degree of fibrillation is increasing with increasing number of passes,17 as
mentioned previously. At the same time there is an observed decrease in DP. It is
of interest to find an optimal number of passes that would result in MFC of high
quality. Therefore enzymatic pretreated dissolving pulp (0.5% enzyme, both high
and low DP case) was run different number of times through the Microfluidizer
and the mechanical properties were evaluated for films prepared of the resulting
MFC nanofibrils. The strength of the films is increasing with increasing number of
passes due to increased degree of microfibrillation (Figure 10 and Table 3). This
has previously been observed by Yano et al.22,69 They suggested that the increase in
microfibrillation leads to an increase in area of possible contact points per fiber,
which is part of the effective crack stopping. After about 12 passes the increase in
improvement is leveling of. Increased number of passes results in only a slight
increase in strength. At the same time, DP is decreasing with the increasing
number of passes. However, the major decrease in DP is taking place during the
initial 3-4 passes (Table 3). Based on these results, the MFC microfibrillated with
the Microfluidizer was always run 12 passes through the chambers.
Stress at break [MPa]
Number of passes
Figure 10. Stress at break vs. number of passes. Two kinds of MFC are studied. Both are pretreated
with 0.5% enzymes, and show DP=410 (blue) and DP=580 (red) after 12 passes through the
Microfluidizer (Table 2).
Table 3. Two kinds of MFC are studied. Both are pretreated with 0.5% enzymes, and show DP=410 and
DP=580 after 12 passes through the Microfluidizer (Table 2). They are presented as low-DP and highDP, respectively, in this table.
0.5% enzyme, 0
0.5% enzyme, 0
a Data is for MFC run 3 times through the Microfluidizer.
FILMS FROM MICROFIBRILLATED CELLULOSE
(PAPER III, IV)
When MFC nanofibrils are dried, a porous network with strong fibril-fibril
interaction and interesting properties is formed. This network can be utilized in
composites but pure cellulose nanofibril films are also of interest. The knowledge
of the behavior of MFC films is also useful in understanding cellulose
Several different kinds of MFC nanofibrils have been used. They will be
termed DP-X, where X corresponds to the average DP calculated from measured
intrinsic viscosity of the microfibrillated cellulose. Information about DP-410, -580,
-820, and -590 are found in Table 2. DP-800 and DP-1100 were kindly provided by
STFI-Packforsk and information can be found in the experimental part.
3.3.1 Structure of MFC nanofibril films
In this study films are prepared from MFC suspensions by vacuum filtration.
During filtration the nanofibrils are deposited on a filter paper or membrane.
After filtration the films are dried and a stiff and strong film is formed. Since the
films are prepared from water suspension, strong secondary interfibril interaction
is expected. Figure 11 shows SEM images of the surface and cross-section of an
MFC film. In Figure 11a the nanofibrils can clearly be seen and the predominant
orientation seems to be random-in-plane. The cross-section of the MFC film
(Figure 11b) reveals a layered structure. The nanofibrils are apparently deposited
flatly in swirled conformation during filtration. In general, typical lateral
dimensions of the MFC nanofibrils are in the range of 10-40 nm.
Figure 11. SEM image of (a) MFC nanofibril film surface showing a fibrous network (scale bar is
1.5µm), (b) a fracture surface of a MFC nanofibril film revealing a layered structure (scale bar is 2 µm).
The film in (a) is prepared from DP-1100 and in (b) from DP-800.
The random in plane orientation is confirmed by x-ray measurements. Figure
12 shows diffraction patterns for DP-800. The diffraction pattern shows no
preferred orientation within the plane (Figure 12a) while the pattern parallel to the
film surface reveals limited out of plane orientation (Figure 12b). The intensity
plotted versus the azimuthal angle for the 200 reflection is shown in Figure 12c.
Hermans orientation factor, f, is 0.002 within the plane and -0.13 out of the plane
for this particular film. All analyzed films show similar orientations.
Films prepared by drying the filtrated MFC pellicle from water show
porosity in the range 19%-28%, calculated from density measured by mercury
displacement (paper IV). The sizes of the pores are in the nanometer scale.
Studying the cross-section in Figure 11a, the pores have diameters in the range 1050 nm. In paper III a porosity of approximately 10% is reported for MFC nanofibril
films. By subjecting the wet pellicle to a solvent exchange procedure prior to
drying, films of higher porosity can be prepared. Films dried from methanol,
ethanol, and acetone showed porosities of 28, 38, and 40%, respectively.
Azimuthal angle [°]
Figure 12. X-ray diffractiograms perpendicular (a) and parallel (b) to the films surface. In c the
intensity is plotted vs the azimuthal angle for the 200 reflexion in Figure a and b. The film was
prepared from DP-800.
3.3.2 Properties of MFC nanofibril films
The stress-strain behavior in uniaxial tension for cellulose nanofibril
networks the curve is fairly linear up to about 0.5% strain (Figure 13 and Table 4).
At a stress of about 80-90 MPa (yield stress, σ0.2) there is a knee in the curve
followed by another linear region of lower slope. This region is termed the plastic
region based on a phenomenological interpretation. Films prepared from MFC
from the same pulp and with the same homogenization procedure but with
different resulting DP, roughly follow the same curve but show different strain-tofailure, εc. The εc, and hence tensile strength, σc, increases with increasing DP.
There are several reports in the literature showing a dependency of fiber strength
on DP for individual plant fibers, summarized by Mark.70 Strength is increasing
with increasing DP up to about DP of 2500. It is suggested that above this DPvalue, the failure is occurring by chain scissoring, while below the failure is due to
Figure 13. Typical stress-strain curves for MFC films prepared from MFC nanofibrils with different DP.
For average mechanical properties see Table 4.
Table 4. Average mechanical properties for MFC films prepared of MFC nanofibrils with different DP.
Slope in the
plastic region [MPa]
159 (16.4) 6.4 (1.7)
181 (12.7) 7.4 (1.5)
aDue to low strain-to-failure the plastic region is limited and this value can not be calculated.
Comparing the properties of the films prepared of cellulose nanofibrils with
DP 590 (paper III) and DP 580 (paper IV) shows that there is a great difference in
tensile strength, 104 MPa compared to 159 MPa, respectively. In addition, there is
also a difference in strain-to-failure, 2.6% compared to 6.4%. This is unexpected
according to the discussion above, but in addition to the effect of molecular weight
other structural parameters is probably affecting the mechanical properties of the
films. The degree of fibrillation and the homogeneity of the films are two likely
parameters. DP-590 is microfibrillated on the conventional Gaulin homogenizer
and for DP-580 the Microfluidizer was used (Table 2). The microfibrillation is
more efficient in the Microfluidizer than the conventional homogenizer. The
increase in viscosity of the pulp fiber suspension is greater when the
Microfliudizer is used and optical microscopy as well as SEM reveals a larger
extent of microfibrillation. The increase in strength with increasing degree of
microfibrillation is probably due to decreased size of defects that can cause crack
initiation. At the same time, films prepared in paper III are not as homogeneous as
films prepared in paper IV due to the large holes in the funnel used during
preparation in paper III.
The present films show favorable mechanical properties compared with data
reported in the literature. The present average modulus is 10-15 GPa (Table 4-6).
In the literature the reported modulus are commonly in the range of 1 to 9
GPa.21,28-31 However, Yano et al.22 reported 16 GPa for a MFC nanofibril film with
very high density (1480 kg/m3). For this film they also reported a strength as high
as 250 MPa, measured by three-point bending. Otherwise the reported tensile
strengths are normally about 100 MPa.21,28,30,31 In comparison, the average tensile
strengths for the present films are ranging from 104 MPa to 214 MPa (Table 4-6).
There is a lack in information regarding strain-to-failure but, to our knowledge,
the previous highest reported strain-to-failure for cellulose nanofibril films are 46%.40 This value is lower than for the present -820, -1100, and -800. Strain-to-failure
is as high as 10% for the DP-1100 film.
Dufresne et al.29 did not report strength and strain data for their sugar beet
pulp nanofibril films due to failures initiated by the grips. However, one stressstrain curve is presented in the paper. This curve shows a strain-to-failure as high
as 11%. Due to the low modulus (1.3 GPa), the film is probably quite porous.
In Figure 14 stress-strains curves are presented for films dried from different
solvents and hence with different porosities. The solvents used and average
properties are presented in Table 5. As expected, stiffness and strength decreases
with increasing porosity but films with as high as 40% porosity still shows
remarkable properties. Compared with the film dried from water with 19%
porosity the average modulus is reduced from 14.7 GPa to 7.4 GPa and average
strength is reduced from 205 MPa to 95 MPa. Meanwhile, the strain-to-failure is
fairly insensitive to the degree of porosity. The samples for the 38% porosity film
all failed close the grips during tensile testing. This has probably caused
premature failure, resulting in reduced strain-to-failure and consequently
strength. The slope in the plastic region is also affected by the porosity and
decreases with increasing porosity.
Figure 14. Typical stress-strain curves for MFC films with different porosities. For average mechanical
properties see Table 5 (cellulose nanofibrils with DP 800 was used).
Table 5. Average mechanical properties for films of different porosities (cellulose nanofibrils with DP
800 was used).
Slope in the
aBased on four samples, bAll samples broke close to the grip
The specific modulus (modulus normalized with respect to density) is
increasing with density for the films of different porosity (Figure 15). There might
be several different explanations for this behavior. The extent of out-of-plane
orientation of nanofibrils might increase with higher porosity. This is however
excluded by x-ray diffraction measurements that do not show any difference for
films dried from different solvents. A more likely explanation might be that the
interfibril bonds are weaker in the more porous films due to drying from less
polar solvent. It could also be explained by different deformation mechanisms
dominating at different volume fractions, Vf. At low Vf it is likely that the
nanofibrils are primarily loaded in bending while at high Vf nanofibril stretching
Specific modulus [MPa*m3/kg]
Figure 15. Specific modulus vs. density for films of different densities (cellulose nanofibrils with DP
800 was used).
3.3.3 Deformation mechanisms
Several deformation mechanisms are likely to occur in the plastic region of
the stress-strain curve. The plastic deformation of the porous cellulose nanofibril
network might be due to fibrils debonding from each other and sliding as well as
fibril breakage. The strengths dependency of DP indicates that fibril breakage is an
important mechanism, and probably controls ultimate strength.
The nature of the plastic region was examined by repeated loadingunloading experiments (Figure 16). The data confirm the inelastic nature of the
deformation in this region. There is a slight increase in modulus with strain. If the
network is damaged by fiber debonding or fiber breakage a decrease in modulus
is expected. Thit is observed for microcomposites due to microscopic damage in
the form of debond cracks at the reinforcement-matrix interface.73 However, Gindl
et al.74 observed similar behavior for all-cellulose composites based on cellulose I
crystallites in a regenerated cellulose matrix. They suggested that the increased
modulus was due to deformation-induced orientation of cellulose crystallites.
Keckes et al.75 reported unchanged stiffness in the plastic range of green wood
single fibers of high microfibril angle. This was ascribed to a “stick-slip”
mechanism, suggested to involve breakage of unspecific bonds at a certain shear
stress and associated plastic flow of the wood polymer matrix. Upon unloading,
new bonds are formed and new microfibril positions are locked in.
Young´s modulus [GPa]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Figure 16. Stress-strain curve from loading-unloading experiments in uniaxial tension for cellulose
nanopaper(a). Young’s modulus as a function of number of loading steps (b), modulus determined
during loading (squares) and unloading (triangles). DP-1100 was used.
Events such as fiber breakage and fiber debonding during tensile testing can
be detected by acoustic emission, AE. When AE measurements were done on
cellulose nanopaper it resulted in 3-4 events per test (Figure 17a), in contrast with
the behavior of conventional paper where several hundred events are detected
(Figure 17b). Apparently, the failure events expected to take place do not emit
sufficient energy to be detected.
Figure 17. Acoustic emission for cellulose nanopaper (a) and paper (b). DP-800 was used.
COMPOSITES REINFORCED WITH MFC (PAPER III, V)
Dry films prepared of cellulose nanofibrils do not loose its structure when
immersed in water. This is utilized when preparing nanocomposites of high fiber
content by impregnating films with the matrix. If the wet film is impregnated
directly after filtration or exchange to a more suitable solvent it is possible to
prepare composites with a wider range in fiber content.76
3.4.1 MFC films containing melamine formaldehyde (Paper III)
Previously high fiber content nanocomposites have been prepared from MFC
nanofibrils and phenol formaldehyde, PF.31,35,40 The disadvantage by using PF as a
matrix is the dark color of the system. In this study melamine formaldehyde, MF,
was chosen as a matrix material due to its small water soluble pre-polymer
suitable for impregnation of MFC nanofibril films and the transparency of the
The composites are prepared by impregnation of MFC nanofibril films (DP590, Table 2) with MF diluted in water to different concentrations. After
immersion, the films are dried and finally the matrix is cross-linked during hotpressing. Composites with 5, 9, and 13% MF, respectively, were prepared in this
way. The resulting composites were semitransparent, stiff, and brittle.
SEM studies of the cross-section of the composites reveals that the layered
structure of the MFC nanofibril film is maintained after impregnation and
compression (Figure 18). The density of the composites increases with increasing
MF content (Table 6) due to the compression during preparation of the composite
and due to MF entering and filling some of the porosity during impregnation.
Since MF is a hydrophilic polymer it is of interest to study the moisture
sorption-desorption of the MFC nanofibril film and the nanocomposites. The
result is presented in Figure 19. The moisture content is significantly lower for the
nanocomposite than for the MFC nanofibril film. The reason for the lower
moisture content in the nanocomposites is probably due to interaction between
the hydroxyl groups at the cellulose surface and the MF, leaving fewer hydroxyl
groups accessible for the water molecules.
Figure 18. SEM images of the fracture surface of MFC nanofibril film (a) and the nanocomposite with
9% MF (b). (DP-590 was used)
Table 6. Average physical and mechanical properties for MFC film and composites. (DP-590 was used)
Moisture content [%]
Relative humidity [%]
Figure 19. Sorption isotherms. MFC film adsorption (filled circles) and desorption (open circles), and
nanocomposite with 9%MF adsorption (filled squares) and desorption (open squares). Tests were
performed at 30 °C. (DP-590 was used)
The equilibrium water content in cellulose based materials is dependent on
the direction from which equilibrium is approached. This is observed as sorption
hysteresis between the adsorption-desorption curves when moisture content is
plotted against relative humidity. The most important reason for this is that a
larger number of hydroxyl groups are accessible during desorption as compared
with adsorption from the dry state.77
The results from tensile tests are presented in Figures 20-21 and Table 6. The
MFC nanofibril films show a Young’s modulus of 14 GPa and the composite with
9% MF has a Young’s modulus of 16.6 GPa. The increase in stiffness is due to the
increase in density and improved load transfer between nanofibrils. The strength
is increased for the composites compared with the neat film. The highest average
tensile strength, 142 MPa, is recorded for the 5% MF composite. As the MF content
increases, the composite becomes very brittle resulting in decreased strain-tofailure.
Figure 20. Typical stress-strain curves for MFC nanofibril films and nanocomposites with 5%, 9%, and
13% MF content, respectively. (DP-590 was used)
Nakagaito et al.40 reported a stiffness of about 14 GPa and strength of 200
MPa for PF composites in the range of 5%-20% PF. The strain to failure was as
high as 8% for the 5% PF composite. The reported strength and strain-to-failure of
the pure MFC nanofibril films in the studies by Nakagaito et al.40 is also higher,
140 MPa and 4-6%, respectively, compared with the present results. In addition,
the PF composite consisted of several layers of impregnated MFC films that was
compressed and cured at high pressure. This resulted in a more homogenous
composite with higher density (1450 kg/m3) than the present composites. Please
note that this film is based on nanofibrils homogenized by the Gaulin-equipment.
It is likely that the films are much more inhomogeneous than the tough films in
There is a large scatter in modulus (Figure 21a), indicating further an
inhomogeneous structure in the cellulose nanofibril film and composites. The
films, prepared of DP-590, used for impregnation with MF have an
inhomogeneous structure, see discussion in chapter 3.3.2. The difference in scatter
between composites of different MF contents reflects differences in structural
homogeneity. The composite with 5% MF show large scatter due to large local
Tensile strength [MPa]
Melamine formaldehyde content [%]
Melamine formaldehyde content [%]
Figure 21. Young’s modulus (a) and strength (b) for MFC nanofibril films and compoistes with
different MF content. Filled circles represent average values. (DP-590 was used)
The scatter in tensile strength (Figure 21b) is also very large and is increasing
with increasing MF content. This is due to the embrittlement of the composite.
Hence, the strength will be controlled by local defects.
Films prepared of bacterial cellulose, BC, nanofibrils show advantageous
properties that makes them interesting as loud speaker membranes.32,33 It is the
combination of high modulus and low density, which results in high sound
propagation velocity, together with high internal loss that makes them suitable.
The sound propagation velocity, C, is related to the modulus, E, and density, ρ, by
C = (E/ρ)1/2. Nishi et al.32 reported a modulus of 30 GPa for BC nanofibril film. The
sound propagation velocity was estimated to be about 5000 m/s. At the same time,
the damping was as high as 0.04. Ciechanska et al.33 prepared films of modified BC
where the modulus was above 4 GPa and the sound propagation velocity was
above 2000 m/s. The damping was not reported but the materials were reported to
have good acoustic properties when tested as loudspeaker membranes.
The calculated sound propagation velocity for the present MFC film and
composites are 3230 m/s and 3390-3490 m/s, respectively. At the same time the
damping is about 0.04 at room temperature. This shows that MFC nanofibril films
and composites have the potential to compete as low-cost alternatives to BC based
3.4.2 Cross-linked hyprebranched matrix reinforced with MFC
Composites were prepared by impregnating a never-dried MFC film
containing methanol with a matrix solution. The matrix was based on a hydroxylfunctional hyperbranched aliphatic polyester and hexamethoxymethyl melamine,
HMMM, cross-linker in combination with a polyol spacer. In this following
section nanofibril contents are presented as volume fraction, Vf.
As was observed for the MF impregnated cellulose nanofibril films above,
the layered structure is maintained in the composite due to the preparation
method (Figure 22). The porosity is reduced due to the addition of matrix and hotpressing.
Figure 22. FE-SEM images of fracture surface for (a) cellulose nanofibril film and (b) the composite
with cellulose Vf=0.26. Scale bar is 50 µm.
The composites were characterized by dynamic mechanical analysis, DMA,
in tensile mode. The storage modulus increases significantly with increasing fiber
content (Figure 23 a). This effect is greatest above Tg.
Tan δ curves are presented in Figure 23 b. The matrix shows a large peak due
to the glass transition at 48 °C. The composite with cellulose Vf=0.26 exhibits two
Tg’s, at 49 °C and 92 °C, respectively. The peak at the higher temperature could be
due to a matrix phase partially constrained by covalent interaction with nanofibril
surfaces. Another contributing factor could be physically bonded regions of
polymer in the vicinity of the nanofibrils where the mobility of the polymer chains
is strongly affected.54 For the composite with cellulose Vf=0.43 the lower Tg at 48 °C
is still visible, but not as pronounced. The second peak is slightly shifted to 94 °C.
At a cellulose Vf=0.55, the material only shows one peak, shifted all the way up to
Storage Modulus [MPa]
Figure 23. DMA spectra of nanocomposite films with cellulose Vf= 0 (black), 0.26 (red), 0.43 (blue), 0.55
(green) and 1 (grey, dashed), respectively; (a) storage modulus, (b) tan δ.
The reinforcing effects were also evaluated by tensile testing (Figure 24 and
Table 7). The stiffness and strength increase dramatically with increasing cellulose
nanofibril content compared with the neat matrix. The largest relative increase is
observed for Young’s modulus, almost 900 times for the composite with cellulose
Vf=0.26, compared with the neat matrix. The increase is even greater for the higher
fibril contents, in agreement with the DMA observations. The strain-to-failure is
decreasing in the presence of the cellulose nanofibril network. The work-tofracture is maintained compared with the neat matrix and even doubled for the
composite with cellulose Vf=0.55 nanofibril content (Table 7).
The mechanisms for plastic deformation of pure nanofibril networks are
discussed in chapter 3.3.3. In the present composites, the cellulose nanofibril
network is constrained by the crosslinked matrix. This probably prevents the
nanofibrils to slide relative to each other and causes premature failure.
Figure 24. Uniaxial stress-strain curves for cellulose nanocomposites and for the neat matrix.
Table 7. Mechanical properties for cellulose nanofibril reinforced nanocomposites. The samples are
conditioned at 50% RH and 23 °C.
Tensile strength Strain-toWork to fracture Moisture
failure [%] [MJ/m3]
0.0036 (0.0007) 6.1 (1.5)
High strength and high strain-to-failure elastomeric nanocomposites with
strongly improved modulus have been synthesized based on microcrystalline
cellulose, MCC, and polyurethane, PU. The nanofibrils from dry MCC were
successfully dispersed during polymerization of the matrix. The reinforcing effects
are due to micromechanical effects from stiff nanofibrils in a rubbery matrix but
also due to entopic effects from both covalent and secondary interactions between
the matrix and the fibrils. The improvements in strength and strain-to-failure are
ascribed to the nanofibrils acting as a chain extender and cross-linker.
A method for facilitating microfibrillation of wood pulp fibers by
homogenization was developed based on enzymatic hydrolysis with
endoglucanase. The microfibrillation in the homogenizer was facilitated by
shortened fiber length and increased fine content due to the decreased molecular
weight that embrittled the pulp fiber cell wall. However, microfibrillation was also
assisted by the lowest enzyme concentration (0.02%) with no apparent influence
on fiber length and only small decrease in DP (1280 to 910). This indicates
additional mechanisms. It is suggested that enzymatic treatment increases
cellulose fiber swelling in water, which also facilitates microfibrillation. This is an
environmental friendly process without solvents or chemical reactants.
Structure and mechanical behavior have been studied for MFC nanofibril
films. The films were prepared by filtration of a diluted MFC nanofibril water
suspension. SEM and x-ray studies showed that the nanofibrils were distributed in
a more random-in-plane than random-in-space conformation within the films. In
addition, density measurements and SEM show that these films are highly porous.
Tensile testing revealed that the strength is dependent on the average molecular
weight for the cellulose nanofibrils. The strongest film was the one with highest
DP (DP-1100), this even though the porosity was as high as 28%. The average
tensile strength was 214 MPa and strain-to-failure was 10%. This in combination
with the high stiffness (13.2 GPa) resulted in very high toughness, WA=15 MJ/m3.
The cellulose nanofibril network has been utilized in nanocomposites. Films
of MFC were impregnated with melamine formaldehyde, MF. The MF was cured
during hot-pressing and resulting composites had matrix contents of 5, 9, and 13%
by weight, respectively. These composites showed high stiffness (16.6 GPa for 9%
MF) and strength (142 MPa for 5% MF). Even though MF is moisture sensitive the
equilibrium moisture content was decreased for the 9% MF composite compared
with the neat cellulose film. This is probably due to the interaction between the
hydroxyl groups at the cellulose nanofibril surfaces and the MF, leaving fewer
hydroxyls accessible for moisture.
Composites with lower fibril fractions and strong fibril-matrix interactions
have been prepared by impregnating a cellulose nanofibril network containing
methanol with hydroxy-functional hyperbranched aliphatic polyester and
hexamethoxymethyl melamine, HMMM, as cross-linker in combination with a
polyol spacer. In the presence of cellulose nanofibrils at Vf=0.26 and 0.43 the
matrix showed two Tg’s. The lower corresponding to the Tg of the neat matrix, the
upper corresponding to a more crosslinked matrix or constrained region due to
strong interactions with the nanofibrils. Tensile testing revealed strong
improvements in stiffness and strength of the neat matrix with addition of
This work was financed by the Swedish Research Council and has been part
of the Biofibre Materials Centre (BiMaC) as the NaBio B project.
First I would like to express my gratitude to my supervisor Prof. Lars
Berglund for giving me the opportunity to do this work and for believing in me.
You have been an inspiring supervisor and it has been a lot of fun working with
you! I would also like to acknowledge Prof. Gunnar Henriksson for supervising
and inspiring me during parts of this work.
I would like to thank Prof. Tom Lindström and Mikael Ankerfors for
interesting discussions and help regarding preparation of microfibrillated
cellulose. Prof. Takashi Nishino is thanked for kind help with x-ray diffraction and
answering my endless questions.
The former and present members of the Biocomposite group are thanked for
valuable help and interesting discussions. I have really enjoyed working with you
and will remember all the fun during our trips. Anna Svagan, Carl Modén and
Malin Bergenstråhle are in particular thanked for being fun people to share offices
with and for their invaluable knowledge of MatLab. Carl is also thanked for his
great support during DSP work.
During my years as a PhD student at KTH I have been a member of two
different departments; Fibre and Polymer Technology and Aeronautic and Vehicle
Engineering. My colleagues at both departments are acknowledged for their kind
help and fun discussions, more or less serious, during numerous lunches. The
administrative staffs, in particular Inga and Brita, are thanked for their invaluable
help. Mona, Anders and Peter: thank you for your great support in the labs.
My parents, Birgitta and Christer, as well as the Larsson, Åkerud and
Svagan/Hanner families are gratefully thanked for their support and help.
Finally I would like to thank Mattias and Alvin. Mattias, without your
endless support this would never have been possible! Alvin, thanks for the
deliveries of cinnamon buns!
Hull, D. An Introduction to Composite Materials, 1st ed.; Cambridge Solid State
Science Series; Cambridge University Press: Cambridge, U.K., 1993.
Okada, A.; Kawasumi, M.; Usuki, A.; Kojima, Y.; Kurauchi, T.; Kamigaito, O.;
Mat. Res. Symp. Proc., 1990, 171, 45.
Alexandre, M.; Dubois, P. Mat. Sci. Eng., 2000, 28, 1.
Okada, A.; Usuki, A. Macromol. Mater. Eng. 2006, 291, 1449.
Harris, P. J. F. Inter. Mater. Rev. 2004, 49, 31.
Lau, K. T.; Gu, C.; Hui, D. Compos. Part B 2006, 37, 425.
Sakurada, I.; Nukushina, Y.; Ito, T. J. Polym. Sci. 1962, 57, 651.
Hult, E. L.; Iversen, T.; Sugiyama, J. Cellulose 2003, 10, 103.
Wainwright, S. A.; Biggs, W. D.; Currey, J. D.; Gosline, J. M. Mechanical design
in organisms, Princeton University Press: Princeton, 1982.
Fengel, D. ; Wegener, G. Wood Chemistry, Ultrastructure, Reactions Walter de
Gruyter: Berlin, 1984.
Favier, V.; Canova, G. R.; Cavaillé, J. Y. ; Chanzy, H. ; Dufresne, A. ; Gauthier,
C. Polym. Adv. Techn. 1995, 6, 351.
Favier, V.; Chanzy, H.; Cavaillé, J.-Y. Macromol. 1995, 28, 6365.
Yano, H.; Sugiyama, J.; Nakagaito, A. N.; Nogi, M.; Matsuura, T.; Hikita, M.;
Handa, K. Adv. Mater. 2005, 17, 153.
Shimazaki, Y.; Miyazaki, Y.; Takezawa, Y.; Nogi, M.; Abe, K.; Ifuku, S.; Yano,
H. Biomacromol. 2007, 8, 2976.
Iwamoto, S.; Nakagaito, A. N.; Yano, H.; Nogi, M. Appl. Phys. A 2005, 81,
Battista O. A. Microcrystal polymer science. New York:McGraw Hill Inc.;
Herrick, F. W.; Casebier, R. L.; Hamilton, J.K.; Sandberg, K. R.
Microfibrillated cellulose: morphology and accessibility. J. Appl. Polym. Sci.,
Appl. Polym. Symp. 1983, 37, 797.
Turbak, A. F.; Snyder, F. W.; Sandberg, K. R. J. Appl. Polym. Sci., Appl. Polym.
Symp. 1983, 37, 815.
Rees, L. H. Chem. Eng. 1974, 13, 86.
Boldizar, A.; Klason, C.; Kubát, J.; Näslund, P.; Sáha, P. Int. J. Polym. Mater.
1987, 11, 229.
Zimmerman, T.; Pöhler, E.; Geiger, T. C Adv. Eng. Mat. 2004, 6, 754.
Yano, H.; Nakahara, S. J. Mat. Sci. 2004, 39, 1635.
Henriksson, M. “Cellulose nanocomposite films – processing, structure and
properties”, Licentiate thesis, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm,
Pääkkö, M.; Ankerfors, M.; Kosonen H.; Nykänen, A.; Ahola, S.; Östberg, M.;
Ruokolainen, J.; Laine, J.; Larsson, P. T.; Ikkala, O.; Lindström, T.;
Biomacromol. 2007, 8, 1934.
Saito, T.; Nishiyama, Y.; Putaux, J.-L.; Vignon, M.; Isogai, A. Biomacromol.
2007, 7, 1687.
Wågberg, L.; Decher, G.; Norgren, M.; Lindström, T.; Ankerfors, M.; Axnäs,
K. Langmuir, In press.
Taniguchi, T.; Okamura, K. Polym. Int. 1998, 47, 291.
Iwamoto, S.; Nakagaito, A. N.; Yano, H. Appl. Phys. A 2007, 89, 461.
Dufresne, A.; Cavaille, J. Y.; Vignon, M. R. J. Appl. Pol. Sci. 1997 64, 1185.
Bruce, D. M.; Hobson, R. N.; Farrent, J. W.; Hepworth, D. G. Compos. Part A,
2005, 36, 1486.
Leitner, J.; Hinterstoisser, B.; Wastyn, M.; Keckes, J.; Gindl, W. Cellulose 2007,
Nishi, Y.; Uryu, M.; Yamanaka, S.; Watanabe, K.; Kitamura, N.; Iguchi, M.;
Mitsuhashi, S.; J. Mater. Sci. 1990, 25, 2997.
Ciechańska, D.; Struszczyk, H.; Kazimierczak, J.; Guzińska, K.; Pawlak, M.;
Kozłowska, E.; Matusiak, G.; Dutkiewicz, M. Fibres Text. East. Eur. 2002, 10,
Nakagaito, A. N.; Iwamoto, S.; Yano, H. Appl. Phys. A 2005, 80, 93.
Nakagaito, A. N.; Yano, H. Appl. Phys. A 2005, 80, 155.
Petersson, L.; Kvien, I.; Oksman, K. Compos. Sci. Technol. 2007, 67, 2535.
Cao, X.; Dong, H.; Li, C. M. Biomacromol. 2007, 8, 899.
Azizi Samir, M. A. S.; Alloin, F.; Sanchez, J.-Y.; Dufresne, A. Macromol. 2004,
Chazeau, L.; Cavaillé, J.-Y.; Canova, G.; Dendievel, R.; Boutherin, B. J. Appl.
Polym. Sci. 1999, 71, 1797.
Nakagaito, A. N.; Yano, H. Cellulose, In press.
Nishino, T.; Matsuda, I.; Hirao, K.; Macromol. 2004, 37, 7683.
Gindl, W.; Keckes, J. Polymer 2005, 46, 10221.
Svagan, A. Azizi Samir; M. A. S; Berglund, L. A. Adv. Mater., In press.
Czaja, W. K.; Young, D. J.; Kawecki, M.; Brown, R. M. Jr. Biomacromol. 2007, 8,
SCAN-CM 15:99. SCAN Standard. SCAN-test methods are published and
recommended by central laboratories for the pulp and paper industry in
Denmark, Finland, Norway and Sweden. They can be obtained from
Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee, Box 5604, SE-114 86
Marx-Figini, M. Angew. Makromol. Chem. 1978, 72, 161.
Hertzberg, R. W. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Matierials,
3rd edition; John Wiley & Sons: New York, 1989.
Vogel, S. Comparative Biomechanics - Life’s physical world; Princeton
University Press: New Jersey, 2003.
Isaksson, P.; Hägglund, R. Int. J. Solids Struct. 2007, 44, 6135.
Morgenstern, B.; Berger, W. Acta Polym. 1993, 44, 100.
Potthast, A.; Rosenau, T.; Buchner, R.; Röder, T.; Ebner, G.; Bruglachner, H.;
Sixta, H.; Kosma, P. Cellulose 2002, 9, 41.
Rosenau, T.; Potthast, A.; Hofinger, A.; Sixta, H.; Kosma, P. Holzforschung
2001, 55, 661.
Wada, M.; Sugiyama, J.; Okano, T. J. Appl. Polym. Sci. 1993, 49, 1491.
Tsagaropoulos, G.; Eisenberg, A. Macromol. 1995, 28, 6067.
Demharter, S.; Rösch, J.; Mülhaupt, R. Polym. Bull. 1993, 31, 421.
Hiljanen-Vainio, M.; Heino, M.; Seppälä, J. V. Polymer 1998, 39, 865.
Torro-Palau, A.; Fernandez-Garcia, J. C.; Orgiles-Barcelo, A. C.; Pastor-Blas,
M. M.; Martin-Martinez, J. M. J. Adhes. Sci. Technol. 1997, 11, 247.
Woods, G. The ICI Polyurethanes Book, 2nd ed.; John Wiley & Sons:New York,
Sjögren, B. A.; Berglund, L. A. Polym. Composite 1999, 20, 705.
Zilg, C.; Thomann, R.; Mülhaupt, R.; Finter, J. Adv. Mater. 1999, 11, 49.
Chen, T. K.; Tien, Y. I.; Wei, K. H. Polymer 2000, 41, 1345.
Wang, Z.; Pinnavaia, T. J. Chem. Mater. 1998, 10, 3769.
Tien, Y. I.; Wei, K. H. Polymer 2001, 42, 3213.
Tien, Y. I.; Wei, K. H. Macromol. 2001, 34, 9045.
Hui, C. Y.; Shia, D. Polym. Eng. Sci. 1998, 38, 774.
Sternstein, S. S.; Zhu, A. J. Macromol. 2002, 35, 7262.
Henriksson, G.; Nutt, A.; Henriksson, H.; Pettersson, B.; Ståhlberg, J.;
Johansson, G. Eur. J. Biochem. 1999, 259, 88.
Engström, A. C.; Ek, M.; Henriksson, G. Biomacromol. 2006, 7, 2027.
Nakagaito, A. N.; Yano, H. Appl. Phys. A 2004, 78, 547.
Mark, R. E., Cell wall mechanics of tracheids; Yale University Press: New
Masters, I.; Evans, K. Compos. Struct. 1996, 35, 403.
Modén, C. S.; Berglund, L. A. Holzforschung, In press.
Sjögren, B. A.; Berglund, L. A. Polym. Compos. 1997, 18, 1.
Gindl, W.; Martinschitz, K. J.; Boesecke, P.; Keckes, J. Compos. Sci. Tech. 2006,
Keckes, J.; Burgert, I.; Frühmann, K.; Müller, M.; Kölln, K.; Hamilton, M.;
Burghammer, M.; Roth, S. V.; Stanzl-Tschegg, S.; Fratzl, P. Nat. Mater. 2003, 2,
Nogi, M.; Ifuku, S.; Abe, K.; Handa, K.; Nakagaito, A. N. Yano, H. Appl. Phys.
Letters 2006, 88, 133124.
Stamm, A. J. Wood and Cellulose Science; The Royal Press Company: New
York, 1964, p 142.